— — 
Saftgehalt, Bei frisch gefälltem Holze 33 bis 58% 
des Gewichtes (Nördlinger). 
Schwinden. Nach Karmarsch: Längenholz 0*3 bis 
i*4%, Querholz in der Richtung der Spiegel 2*9 bis 6*5°/ o; 
in der Richtung der Jahresringe 4*15 bis 9*8%; Querholz im 
Mittel 5*84%. Nach Nördlinger: In der Richtung der Spiegel 
2 bis 7°/ o; in der Richtung der Jahresringe 3 bis 10%. 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung 0*369<y o; Ausdehnung in der 
Richtung der Spiegel 2.91 °/ o; in jener der Jahresringe 5*07% 
(Laves). Nach Weisbach’s Versuchen: Zunahme in Folge 
der Durchnässung am Volumen 5*8 bis 6*8%, am Gewichte 
136 bis 163%. 
Elasticität und Festigkeit, 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
1*164 Kgr., Elasticitätsmoclul 981 Kgr., Bruchgrenze 3*702 
Kgr. (Mikolaschek); nach Chevandier-Wertheim : Elasticitäts¬ 
grenze 1*809 Kgr., Elasticitätsmodul 1108*1 Kgr. ; Bruch¬ 
grenze 4*54 Kgr. 
b) Querfestigkeit. Zug* im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 98*3 Kgr., Bruchgrenze 0*329 Kgr., im 
Sinne der Tangente: Elasticitätsmodul 59*4 Kgr., Bruch¬ 
grenze 0*175 Kgr. (Chevandier-Wertheim); Querfestigkeit 
nach Karmarsch 0*17 bis 0*33 Kgr. 
c) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
1*245 Kgr., Elasticitätsmodul 823 Kgr. ; absolute Druck¬ 
festigkeit 1*94 Kgr. (Mikolaschek). 
d) B i e g u n g: Elasticitätsgrenze 1 *208 Kgr. ; Elastici¬ 
tätsmodul 614 Kgr. ; Biegungsfestigkeit 3*72 Kgr. (Miko¬ 
laschek). 
e) Torsion: Elasticitätsgrenze 0*275 Kgr., Elasticitäts- 
modul 728*5 Kgr., Torsionsfestigkeit o*6i Kgr. (Mikolaschek). 
f) Abscheerung: Abscheerungsfestigkeit parallel 
zur Faser 0*57 Kgr., senkrecht zur Faser 2*29 Kgr. (Miko¬ 
laschek), 
